DBS SciencesPhys. deLausanne. ff 



mente encore cette calcination , en permettant , autant que podîble , l'accès 

 de l'air. Il faut un feu doux pour éviter que la mine sagglutine ; ce qui 

 l'empêcheroit de le griller. 



Mais le principal mérite de ce proce'dé c'efl l'addition du fel commun 

 dans le grillage. 11 arrive une double décompofition , par laquelle l'acide 

 vitriolique s'unit à l'alkali du fel, & forme du fel de glauber; & l'acide de fel 

 s'unilTant aux métaux, forme des fels métalliques. Ainli on obtient 1°. des 

 fe!s plus folubles. 2°. On empêche que l'acide vitriolique & les fels vitrio- 

 liques n'agiffent fur l'or & l'argent. Jo. L'acide de fel dégagé & réduit en 

 vapeurs attaque avec la plus grande énergie les métau.x imparfaits & les 

 réduit en chaux; & comme il a moins d'affinité avec cette chaux qu'avec 

 le métal phlogiftique , dès que la quantité d'acide dégagée a calciné une 

 certaine portion de métal elle fe jette fur une autre , & par ce moyen 

 One petite portion d'acide peut calciner une très - grande quantité de métal. 

 Mr. Struve penl'e même que ce jeu de l'acide de fel elt infiniment plus 

 efficace que l'augmentation de la folubilité aux moyens des fels vitrioliques 

 produits. Sur le même principe & pour ôter les inconvéniens du grillage 

 avec le fel commun , Mr. Struve propofe qu'on ajoute ce fel après le 

 grillage, c'ell-à-dire , qu'on triture enlèmble cette mine & ce fel avec une 

 petite addition d'eau. 'On fait que le fel commun attaque par voye humide 

 les métaux calcinés. 



4'. On conçoit maintenant que par ces diverfes compofitions & décom- 

 pofitions qui fe font dans le grillage , l'or & l'argent font dégagés de leurs 

 mineralifateurs ( qui font fublimés ou décompofés ) & des métaux impar- 

 faits (qui l'ont réduits en chaux) & par conféquent le mercure avec le- 

 quel on mêle la niine'grillée peut s'emparer de ces métaux parfaits , & on 

 facilite cette opération au moyen de la chaleur. 



Mr. Struve nous explique dans quelle proportion on doit faire le mélange 

 de mercure"' &■ de mine grillée, quelle forme dt'ivent avoir les chaudières 

 d'amalgamation. Il elt à remarquer qu'elles font en cuivre, & non en fer; 

 cela étonne d'abord , puifqu'on fait que le mercure s'amalgame au premier 

 de ces métaux & non pas au fécond , mais les fels attaqueroient le fer, & 

 comme il fe forme un petit enduit de mercure fur la chaudière de cuivre, 

 elle fe trouve garantie d'une plus grande action de ce métal en même 

 tems qu'elle l'eft de celle des fels. 



